Bereitung des Uraniums. 319 



das schwarze Präparat durch Auswaschen von den lös- 

 lichen Salzen, bringt es dann auf ein Filter und lässt es 

 bei gewöhnlicher Temperatur auf Fliesspapier trocknen. 

 Das so erhaltene Präparat bildet eine vollkommen 

 schwarze, glänzende, gummige Masse, welches schon beim 

 Keiben zwischen den Fingern zu Pulver zerfällt. (Journ. 

 de Pharm, et de Chim. Fevr. 1856.) A. 0. 



Heber die Bereitung des Urauiuins. 



Schon im Jahre 1842 stellte P^ligot jenes Metall 

 isolirt dar durch Behandeln des Uraniumchlorürs mit 

 Kalium, theils als schwarzes Pulver, theils in Form von 

 metallisch glänzenden Stücken. Da diese Operation aber 

 in einem Platintiegel vorgenommen wurde, so musste man 

 die Bildung einer Legirung des Uraniums und Platins 

 befürchten. Andererseits wollte die Operation in nicht 

 metallischen Tiegeln nie gelingen, da diese bei der zu 

 plötzlichen Temperaturerhöhung beständig springen. 



Die Leichtigkeit, Avomit man heutigen Tages das 

 Natrium gewinnt, veranlasste Peligot, seine Versuche 

 wieder aufzunehmen, indem er statt des Kaliums Natrium 

 anwandte. Nach mehreren unfruchtbaren Versuchen erhielt 

 er endlich das reine Uranium auf folgende Weise: 



Die zur Zersetzung des grünen Uraniumchlorürs 

 nöthige Menge Natrium wird in einen Porcellantiegel ge- 

 bracht und mit recht trocknem Chlorkalium, darauf mit 

 einem Gemisch dieses Salzes und des zuzusetzenden Ura- 

 niumchlorürs bedeckt. Der Tiegel wird hierauf bedeckt, 

 und dann in einen irdenen mit Kohlenstaub ausgefütterten 

 Tiegel gestellt, der seinerseits ebenfalls mit einem irdenen 

 Deckel bedeckt wird. Der Zusatz des Chlorkaliums hat 

 zum Zwecke, die Reaction weniger lebhaft zu machen. 



Der Tiegel wird erhitzt, bis die Reaction eintritt, 

 welche man an einem starken Knall erkennt, worauf man 

 den Tiegel in den Windofen stellt und 15 — 20 Minuten 

 lang in Weissglühhitze lässt. Nach dem Erkalten findet 

 man im Porcellantiegel eine geschmolzene Schlacke', welche 

 mehrere Ui*aniumkügelchen einschliesst. 



So bereitet besitzt dieses Metall eine gewisse Dehn- 

 barkeit; obgleich hart, ist es doch leicht durch Stahl zu 

 ätzen; seine Farbe erinnert an Nickel oder Eisen. An 

 der Luft nimmt es eine gelbliche Farbe an, in Folge 

 einer geringen oberflächlichen Oxydation. Zum Roth- 

 glühen erhitzt zeigt es plötzlich ein lebhaftes Aufglühen 



